METALURJIA TERMO-ELECTRICA 
505 
En las condiciones antedichas el voltaje cntre las bornas 
del horno es de 7 a 8 Volts i la corriente de 70 a 80 amperes 
por decimetro cuadrado do anodo. 
2) El empleo de fundentes tiene como consecuencia la dis- 
minucion de la densidad del bano; lo que facilita la separacion 
del aluminio liquido i su acumulacion en el fondo del crisol. 
En efecto, he aqui las densidades correspondientes al estado 
solido i fundido del metal i del electrolito con i sin fundentes: 
Cuerpos 
Densidades Diferencias 
solido 
liquido 
Aluminio 
2.66 
2,54 
Criolita saturada de alumina 
Mezcla de 1 molecula de criolita con 
2.90 
2.35 
0.19 
2 molecuias de fluoruro de 
Al saturada de alumina 
2.98 
2.14 
0.43 
Como se ve el aluminio es menos denso que el electrolito 
ambos al estado solido; por el contrario al estado liquido el 
aluminio es un poco mas pesado que el electrolito, pero basta 
que se produzca un enfriamiento momentaneo del bano en 
el horno para que las densidades se inviertan i entonces el alu- 
minio, en vez de acumularse en el fondo del crisol, tiene la ten- 
dencia de flotar sobre el bano. Esto, al suceder, acarrea la pa- 
ralizacion de la marcha de la operacion; para evitarlo, hai 
I conveniencia en aumentar la diferencia de densidad entre el 
bano i el metal fundido, lo que se logra introduciendo los fun- 
dentes mencionados, esta adicion tiene por efecto doblar la 
diferencia de densidad precitada, como se ve en el cuadro 
anterior. 
Las materias primas empleadas en la fabricacion del alu- 
minio son las siguientes: 
Alumina derivada de la bauxita 
Criolita (fluoruro doble de aluminio i sodio) 
Fundentes (fluoruro de aluminio i de calcio) 
